448 F. GIKLITTI 



altre ricerche di indole molto diversa (1): ma la maggior parte 

 di esse sono tutt'ora inedite non presentando un notevole inte- 

 resse se non per lo scopo speciale al quale ho accennato or ora. 

 Nelle brevi osservazioni che seguono, mi varrò soltanto dei dati 

 che possono desumersi da quella piccola parte del " materiale 

 di confronto „ che ho avuto occasione di pubblicare: cosi che 

 — senza diffondermi in lunghe considerazioni scientifiche e tec- 

 niche, e semplicemente in base a quanto risulta dalle conside- 

 razioni contenute nelle pubblicazioni citate poco fa — potrò 

 dare alle mie osservazioni una sufficiente precisione. 



Le due micrografìe qui unite (Fig. 1 e 2) si riferiscono a 

 due parti della scure di bronzo riprodotta nella fig. 3 (circa ^'o 

 della grandezza naturale). Si tratta di una scure siciliana di 

 bronzo al 4,12 ^/o di stagno, contenente piccole quantità di zinco 

 e ferro, e tracce di piombo, arsenico e antimonio. 



La fig. 1 rappresenta la struttura del bronzo nel punto a 

 della scure (2): cioè nella parte posteriore, dietro l'occhio. La 

 comparsa evidente dei lobi della soluzione solida P accanto alle 

 masse continue di soluzione solida a, dimostra — quando si 

 tenga conto della composizione del metallo — che la scure fu 

 colata in una forma fredda, probabilmente di pietra; e che la 

 parte posteriore dì essa non fu piìi sottoposta ad alcun ulteriore 

 trattamento termico o meccanico. L'esame di una sezione piìi 

 profonda praticata nella stessa regione della scure permette- 

 rebbe di ricavare dati piìi sicui-i intorno alla velocità della so- 

 lidificazione del metallo, e di stabilire con sicurezza se la forma 

 nella quale esso è stato colato fosse realmente di pietra, ovvero 

 di metallo (Rame). Mi riservavo appunto di far questa osser- 

 vazione pili tardi, allorché il suo interesse — pel confronto con 

 altre analoghe — avesse giustificato la distruzione della scure. 



La fig. 2 riproduce la struttura della provetta di bronzo 

 ricavata dal punto h della scure (2). Tale struttura dimostra 

 che il taglio della scure è stato sottoposto ad una martellatura 

 a freddo, abilmente eseguita, onde aumentarne la durezza. Anche 

 qui l'esame mìcrografico degli strati piti profondi — esame 



(1) V. " Gazz. Chimica ital. ,, 1908, 1909 e 1910 o " Rend. della R. Acc. 

 dei Lincei ,, 1908. 



(2) Ingrandimento 75 diam. Attacco all'acido nitrico. 



